( 1168 ) 
» Ces grandes opérations apportent par des voies différentes une dé- 
monstration nouvelle de la constitution organique et de la composition des 
fibres ligneuses. 
» En ce qui concerne le bois de plusieurs arbres, on parvient au but à 
l’aide de trois procédés distincts, chacun d’eux débarrassant par degrés la 
cellulose primitive des incrustations ligneuses qui, durant le cours de la 
végétation, avaient graduellement épaissi les parois internes de ces fibres 
par couches concentriques; de telle sorte que, partant du bois normal 
dont la composition élémentaire présente en centièmes, suivant l’âge et les 
espèces, 48,5 à 53 de carbone (1), l'oxygène et l'hydrogène dans les propor- 
tions constituant l’eau, plus un excès d'hydrogène variable de 3 à 6 mil- 
lièmes, outre 6 à 11 millièmes d’azote et 2 à 6 millièmes de. substances 
minérales, on peut arriver à recueillir la cellulose intacte, conservant les 
formes primitives des fibres amincies, ouvertes, en membranes plus ou 
moins étroites et longues, réunissant les conditions utiles au feutrage de la 
feuille de papier (2). 
» Ces membranes ainsi épurées offrent constamment la composition élé- 
mentaire de la cellulose représentée par du carbone 44,44, et de l'eau 
55,55, indiquée par la formule C'?H!°0O!°, avec toutes ses propriétés : désa- 
(1) Les analyses publiées par Gay-Lussac et Thenard, et plusieurs autres savants chimistes, 
ont montré que les bois plus ou moins légers et lourds, d’essences diverses, venus dans des 
conditions différentes, contiennent des proportions de carbone variables entre 0,485 et 
0,930; or, la composition de la cellulose qui forme une partie des tissus ligneux ayant une 
composition constante et contenant 0,444 de carbone, si les substances incrustantes ou in- 
jectées dans les parois épaissies des fibres ligneuses contiennent dans leur ensemble 0,545 
de carbone, on pourra, par un calcul simple, représenter ainsi la composition immédiate des 
bois graduellement plus lourds : 
Cellulose, Substance incrustante. Carbone. 
60 + fo 2 48,46 
4o -= 6o Æ 014 
30 + 70 2 51,48 
20 + 80 — 52 ,83 
(2) Le tissu cellulaire disloqué par ces opérations fournit des membranes trop courtes 
pour se prêter au feutrage; quant aux granules amylacés dont j'ai constaté la présence dans 
les tissus du bois d’un grand nombre d’arbres et parfois jusque dans les longues cavités des 
fibres ligneuses, ils se trouvent soit détruits par l’eau régale, soit transformés en glucose par 
l’acide chlorhydrique étendu, plus facilement encore que la cellulose spongieuse injectée 
de matières incrustantes. {Voir les Bulletins de la Société impériale et centrale d'Agriculture 
de France, 1862, 1863 et 1864.) 
